— 506 — 



Esperienze in presenza dell'aria. 



I. Alluminio. — L'alluminio non si scioglie (parliamo sempre di 

 soluzione colloidale) in modo apprezzabile nell'acqua distillata che a caldo. 

 La soluzione colloidale fu ottenuta mediante ebullizione nell'acqua distillata 

 in una capsula di alluminio con pezzetti di alluminio. La soluzione si con- 

 serva durante parecchi giorni, impoverendosi però per la formazione non più 

 di una pellicola pieghevole e stracciabile come quella delle soluzioni colloi- 

 dali di piombo, ma di lamelle rigide e friabilissime che si spezzano ad an- 

 goli retti. 



In fondo alla soluzione, ed alla superficie dei pezzetti di alluminio, si 

 trovano dei cristalli foliacei ed aghiformi, i quali si uniscono in forme fio- 

 reali rassomiglianti a quelle dello zinco, e differenti dai cristalli foliacei del 

 piombo, i quali ultimi hanno una base esagonale in tutte le loro variate forme. 



II. Zinco. — Lo zinco purissimo ( l ) da noi adoperato dà delle belle 

 soluzioni colloidali a freddo, le quali si conservano a lungo. Esso differisce 

 in questo dal piombo, le cui soluzioni colloidali tendono ad una cristalliz- 

 zazione immediata come descrivemmo altrove. 



Mentre i corpuscoli colloidali del piombo si compongono, sotto agli occhi 

 dell'osservatore al microscopio, in cristalli esagonali, lo zinco vi impiega di- 

 verse ore. Trovammo i primi cristalli foliacei nelle soluzioni colloidali dello 

 zinco dopo circa 24 ore, in fondo alla soluzione e deposti sopra il bloc- 

 chetto di zinco. Si presentano allora come forme foliacee perfettamente 

 circolari e leggermente concave con in mezzo alla faccia convessa una specie 

 di nucleo. In seguito si trovano anche i soliti aghi che non mancano mai 

 tra i cristalli delle soluzioni colloidali osservati da noi. 



Questi aghi si dispongono in fasci. In seguito le forme circolari defor- 

 mandosi e stratificandosi si dispongono intorno agli aghi in modo che par di 

 vedere delle foglie striate col loro rafe mediano. 



Soluzioni dei metalli nell'acqua distillata e nel vuoto. 



Per ottenere un vuoto perfetto abbiamo disposte le esperienze nel modo 

 che segue : prendemmo un tubo di vetro di Jena strozzato in mezzo. In fondo 

 al tubo furono messi circa 10 cmc. di acqua distillata recentissima. Sopra 

 la strozzatura del tubo fu posata una lamina di ferro o di piombo. Il tubo 

 fu messo in comunicazione colla pompa a mercurio e evacuata l'aria. Quando 

 credemmo questo liberato dall'aria, il tubo sempre unito alla pompa fu posto 

 in un bicchiere di acqua tiepida, che portava l'acqua già disaereata in ebul- 

 lizione. Si saldò allora l'estremità superiore del tubo attaccato alla pompa 

 e si lasciò raffreddare. 



( l ) Dobbiamo questo zinco eccezionalmente pure alla cortesia del prof. Mylius il 

 quale da anni si occupa della preparazione depurazione dei metalli. 



